— 828 - 



De verdere behandeling is zooals bij rijststroü vermeld. 



De opbrengst aan droog ongebleekt papier bedroeg 32 % van het 

 droog gewicht der ampas. 



De opbrengst aan papier is afhankelijk van het cellulose-gehalte 

 der ampas en van het kookproces. 



Volgens de litteratuur zou er wel tot 50 % papier uit ampas 

 kunnen worden verkregen. 



De bereidingskosten verminderen belangrijk bij vermeerdering 

 der opbrengst aan papier. Het papier is lichtgrijs van kleur. 



Voor het bleeken der halfstof met natriumhypochloriet werd 2 °/^ 

 werkzaam chloor vereischt. 



Berekllncj van de lioJfstof volgens het sul faut proces. Het kiezel- 

 zuurgehalte van de vezelstof van het suikerriet (met 2 — 8 °/q 

 vocht) bedraagt blijkens de onderzoekingen van vele rietsoorten, uit 

 verschillende streken, door Prinsen Geerligs '), meestal minder 

 dan 3 %. 



De ampas kan daarom zeer geschikt volgens het sulfaatproces 

 worden verwerkt. 



Door het geringe kiezelzuurgehalte van ampas kan verwacht 

 worden, dat minstens 70 % der gebruikte natriumverbindingen kan 

 terug gewonnen worden, 



Fdhricatie/iOsten. De kosten van materialen en brandstoffen voor 

 de bereiding van 1000 K.G. droge ongebleekte halfstof volgens het 

 sulfaatproces bij terugwinning van 70 % der ratriumvorbindingen 

 zullen naar de verkregen resultaten ongeveer bedragen: 

 4500 K.G. natte ampas a f 4. — per ton . 

 idem transport ;i f 1. — p. ton. 

 200 K.G. natriumsulfaat a f 4.80 p. 100 K.G. 

 150 „ gebrande kalk a f 1.- 100 K.G. . . 

 2500 „ brandhout ü /" 4 50 p. ton . . . . 



Voor het bleeken is noodig: 

 200 K.G. chloorkalk a f 10. - p. 100 K.G. . . 

 16 „ zwavelzuur a / 6. — p. 100 „ 



1) n. C. Prin.sen Geerltg.s. Do chemisclie samonstolling van do 

 vezelstof van het suikerriet. (Archief voor de Java-Sniker industrie 190G.) 



